-78- 



Geologie. 



Über die chemische Zusammensetzung der S mir gei- 

 ge st eine von Naxos (p. 85 — 88) geben neben 2 von Tschermak ver- 

 öffentlichten Analysen 7 Analysen von Oser (1892 auf Veranlassung der 

 griechischen Regierung ausgeführt, aber zuerst in der vorliegenden Arbeit 

 veröffentlicht) und 3 vom Verf. veranlaßte, von Gans ausgeführte Ana- 

 lysen Auskunft. Die OsER'schen Analysen (I— VII) beziehen sich auf den 

 naxischen Handelssmirgel (unteren Smirgel), die GANs'schen (VIII — X) auf 

 den mittleren Koxaki-Smirgel. 





I. 



II. 



III. 



IV. 



V. 



VI. 



VII. 



SiO 2 . . 



3,23 



1,97 



1,56 



2,54 



5,09 



6,23 



4,90 



A1 2 3 . . . 



66,16 



65,90 



61,24 



61,95 



60,05 



60,45 



62,64 



Fe 2 3 . . 



24,27 



24,98 



28,05 



28,92 



24,03 



26,72 



29,61 



Cr 2 3 . . 



Sp. 





Sp. 



Sp. 









FeO. . . . 



3,48 



2,68 



3,02 



1,44 



4,02 



0,81 



1,80 



MnO . • 



0,25 



0,37 



0,27 



0,21 



0,85 



0,80 



0,03 



MgO . . • 



0,38 



0,55 



0,53 



0,23 



1,05 



0,18 



0,06 



CaO. . . . 



1,62 



2,71 



0,85 



1,90 



1,51 



0,11 



0,45 



H 2 0. . . . 



0,37 



1,05 



4,36 



3,06 



3,67 



4,77 



1,04 



Sa. . . 



99,76 



100,21 



99,88 



100,25 



100,27 



100,07 



100,53 



Spez. Gew. 



4,064 



4,098 



3,935 



3,919 



3,841 



3,867 



4,008 





VIII. 



IX. 



X. 



SiO 2 



0,38 



2.23 



1,28 



TiO 2 



2,56 



4,17 



3,23 



APD 3 .... 



. . 70,32 



64,98 



67,59 



Fe 2 8 .... 



22,62 



25,35 



24,18 



MgO 



0.27 



0,19 



0,30 



CaO 



0,35 



1,35 



0,49 



P 2 5 



. . Sp. 



Sp. 



ger. Menge 



H 2 (105°) . . 



0,15 



0,11 



0,12 





4,69 



3,09 



4,67 



Sa. . 



. 101,34 



101,47 



101,86 



Für Härte und Schleifwert muß auf das Original verwiesen 

 werden (p. 89—93). 



In dem Schlußabschnitt „Zur Genesis des Smirgels" (p. 93 — 123) 

 wendet sich Verf. zunächst g e g e n die verbreitete, bisher nur von Wein- 

 schenk nicht angenommene Ansicht, der naxische Smirgel sei durch Meta- 

 morphose aus Bauxit entstanden. Gegen diese Auffassung spricht die 

 L agerungsf orm innerhalb der Marmore, da Bauxit hier nur als ein 

 Auslaugungsrückstand des Kalkes denkbar wäre und als solcher nicht die 

 Gestalt regelmäßiger Lager besitzen könnte, ferner wären bei dieser An- 

 nahme die Übergänge von Marmor in Smirgel (durch Marmorsmirgel etc.) 

 unerklärlich, ebenso das Beschränktsein des gebänderten Smirgels auf den 

 unteren Smirgel und das Fehlen dieser Textur bei den dichten Vorkommen- 



